4 3 - 
d) Biegung': Elasticitätsgrenze 1*98 Kgr. ; Elastici- 
tätsmodul 976 Kgr. ; Biegungsfestigkeit 7*09 Kgr. (Miko¬ 
laschek). Biegungsfestig'keit nach Nördling'er 6*56 bis 8*56 Kgr. 
e) Torsion: Elasticitatsgrenze 0*4 Kgr. ? Elasticitäts- 
modul 821 Kgr. ; Torsionsfestigkeit 0*917 Kgr. (Mikolaschek). 
f) Abscheerung. Abscheerungsfestigkeit parallel zur 
Faser 0*81 Kg*r. ; senkrecht zur Faser 3.91 Kgr. (Mikolaschek). 
Nach der Faserrichtung o*66 bis 0*68 Kgr. (Karmarsch). 
Spaltbarkeit. Ziemlich leicht spaltig. 
Härte. Etwas bis ziemlich hart. 
Dauer. Aeusserst dauerhaft unter Wasser ; aber von 
kurzer Dauer im Freien (Fäulniss) und unter Dach (Nage¬ 
käfer). Das Buchenholz ist unter den Laubhölzern am meisten 
dem Wurmfrasse ausgesetzt. 
Eigenthümlichkeiten. Wald- und manchmal frost- 
rissig; häufig Sonnenbrand; Öfters etwas Drehwuchs und 
wimmeriger Wuchs oberhalb der Astansätze. 
Verwendung. Bauholz für unter Wasser bleibendes 
Zimmerwerk ; wie Schiffskiele ; Wehre. Für Häuserbau nur 
selten verwendet ; wohl aber zur Auskleidung*, Treppen, 
Dielen. Vorzüglich als Strassenpflaster und Brückenbelag. 
Zu Eisenbahnschwellen (Dauer der nicht imprägnirten drei 
Jahre ; der imprägnirten durchschnittlich dreizehn Jahre). 
Es soll jedoch die Nägel nicht gut halten. Bei Wasser¬ 
rädern macht man aus Buchenholz die Zapfenlager für die 
eisernen Wellzapfen, Gattersäulen ; in den Mahlmühlen die 
Werkstücke ; welche Stoss und Reibung zu ertragen haben ; 
weiters Pochstempel in Oelmühfjen, Hobelbänke. 
Eine Hauptverwendung findet das Rothbuchenholz 
zur Erzeugung von Möbeln aus gebogenem Holze. In der 
Tischlerei zu einfachen Möbeln, imprägnirt auch zu Luxus- 
Möbeln nach Exner’s Vorschlag. Spiegelholz wird von den 
Pianoforte-Fabrikanten sehr gesucht. 
In der Wagnerei wird das Rothbuchenholz haupt¬ 
sächlich zur Erzeugung von Felg'en, Pflugschleifen und 
